O coeficiente de retrorreflexão R' é expresso em candelas por m2 por lx (cd.m–2.lx–1) (Luminância / Iluminação); 2.4.2. «Diâmetro angular da amostra retrorrefletora (símbolo η1)» é o ângulo sob o qual é vista a maior dimensão da amostra retrorrefletora quer a partir do centro da fonte de iluminação quer a partir do centro do recetor (ß1 = ß2 = 0°); 2.4.3. «Abertura angular do recetor (símbolo η2)» é o ângulo formado pela maior dimensão do recetor visto a partir do centro de referência β1 = β2 = 0°); 2.4.4. «Fator de luminância» é a relação entre a luminância do corpo considerado e a luminância de um difusor perfeito em condições idênticas de iluminação e de observação; 2.4.5. «Cor da luz refletida do dispositivo» As definições da cor da luz refletida figuram no ponto 2.30 do Regulamento n.o 48.
0,359 0,513 0,414 x [1] 0,720 0,735 0,665 0,643 vermelho Após a sua remoção, a superfície enxuga-se com um pano macio e não deve apresentar quaisquer alterações visíveis, suscetíveis de reduzir a sua eficácia. 4. RESISTÊNCIA AO CALOR 4.1. Uma secção da unidade-amostra com um comprimento mínimo de 300 mm deve ser mantida durante 12 horas (no caso de refletores de plástico moldado, este período deve ser de 48 horas) numa atmosfera seca a uma temperatura de 65 ± 2 °C e, em seguida, deve poder arrefecer, durante 1 hora, a 23 ° ± 2 °C. Depois, serão mantidas durante 12 horas a uma temperatura de – 20 °C ± 2 °C. 4.2. A amostra deve ser examinada após um período de recuperação de 4 horas em condições normais de laboratório. 4.3. Depois deste ensaio, as amostras não devem apresentar quaisquer fissuras ou distorções consideráveis nas suas superfícies, em particular nas unidades óticas. 5. RESISTÊNCIA À LIMPEZA 5.1. Limpeza manual 5.1.1. Uma amostra de ensaio untada com uma mistura de óleo lubrificante detergente e de grafite deve poder ser facilmente limpa sem se danificar a face retrorrefletora, quando limpa com um solvente alifático suave, como o n-heptano, e lavada, em seguida, com um detergente neutro. 5.2. Lavagem à pressão 5.2.1. Quando sujeita a uma ação de pulverização contínua durante 60 segundos no componente de ensaio nas suas condições de montagem normais, uma amostra de ensaio não deve apresentar danos na face retrorrefletora nem descolamento do substrato ou separação da superfície de montagem da amostra nas seguintes condições de ensaio: a) Pressão da água/solução de lavagem de 8 ± 0,2 MPa; b) Temperatura da água/solução de lavagem de 60° - 5 °C; c) c) Caudal da água/solução de lavagem de 7 ± 1 l/min; d) Extremidade da lança de limpeza posicionada à distância de 600 ± 20 mm da superfície retrorrefletora; e) Lança de limpeza mantida num ângulo não superior a 45 graus da perpendicular à superfície retrorrefletora; f) Bico de 40 graus para criar um jacto em leque. 6. ESTABILIDADE DAS PROPRIEDADES FOTOMÉTRICAS 6.1. A autoridade homologadora tem o direito de verificar a estabilidade das propriedades óticas de um material retrorrefletor em serviço (quando utilizado para marcação ou como marcações/gráficos distintivos). 6.2. Os serviços administrativos das partes contratantes, em cujo território a homologação foi concedida, podem efetuar os mesmos ensaios. Se, no caso de um tipo de material retrorrefletor, ocorrem «falhas sistemáticas na utilização», as amostras do material ensaiado devem ser transferidas para a autoridade homologadora, que as avaliará. 6.3. Na ausência de outros critérios, a menção «falhas sistemáticas na utilização» para um tipo de material retrorrefletor deve ser estabelecida nos termos do ponto 6 presente regulamento. 7. IMPERMEABILIDADE??? À ÁGUA 5.4.3. Os seguintes símbolos adicionais indicativos da classe do material: 5.4.3.1. «C» para um material de marcação de contornos/em faixa; 5.4.3.2. «D» para um material de marcações/gráficos distintivos concebido para uma superfície limitada; 5.4.3.3. «E» para um material de marcações/gráficos distintivos concebido para uma superfície ampla;